Lichtbrechung und Dispersiox. Anomalk Doppelbrechung. 157 



Nach Walter gelten für die Brecbungskoeffizienten bei dem Diamant die folgen- 

 den Zahlen: 



rotes Licht : )( = 2,4073.-; (Linie B des Spektrums) 



gelbes „ =2,u7:u ( „ i> „ „ ) 



grünes „ = 2,42.i9.i ( „ £■ „ „ ) 



violettes „ = 2,io4tg ( „ -ff „ „ ). 

 Es ist also der Dispersionskoeffizient 



= 2,4t;47G 2,40735 = 0,05741. 



Zur Vergleichung sind im folgenden die Brechungskoeffizienten für eine gewisse 

 Glassorte angegeben. Man hat gefunden für: 



rotes Licht: n = 1,524312 



gelbes „ = 1,527982 



grünes ;; = 1 ,531372 



violettes „ = 1;544684. 



Der Dispersionskoeffiizent ist also hier 



= 1,5446S4 1,524312 = 0,020372, 



also nicht ganz halb so groß als beim Diamant, und das Spektrum nur ungefähr halb 

 so lang, gleiche Verhältnisse in dem Glas und dem Diamantprisma vorausgesetzt. 



Anomale Doppelbrechung. Oben wurde erwähnt, daß der Diamant, 

 seinem Kristallsystem gemäß, einfach lichtbrechend, isotrop ist. Dies gilt aber in 

 voller Strenge nur für solche Steine, die vollkommen farblos oder gelbUch, oder sonst 

 nur schwach gefärbt und ganz frei von Einschlüssen, Rissen und anderen Störungen sind. 

 Derartige Steine sind im Polarisationsinstrument bei gekreuzten Polarisationsebenen stets 

 dunkel und bleiben es bei einer Drehung um 360 Grad. Zur möglichsten Vermeidung 

 der Totalreflexion werden die Steine bei solchen Untersuchungen am besten in Methylen- 

 jodid oder Monobromnaphthalin gelegt. 



Anders verhalten sich stark gefärbte Steine oder solche mit Rissen oder Einschlüssen, 

 oder anderen Fehlern. Steine dieser Art werden im dunklen Sehfelde des Polarisations- 

 instrumentes etwas, aber im allgemeinen nur wenig aufgehellt. Sie erscheinen graulich; 

 nur selten sieht man lebhaftere Farben auftreten. Es zeigt sich eine schwache Doppel- 

 brechung, die aber nicht der Substanz eigentümlich ist, sondern durch äußere Einflüsse 

 in ihr hervorgebracht wird , also eine anomale Doppelbrechung. Selten wird 

 beim Drehen im Polarisationsinstrumente ein solcher Stein über seine ganze Oberfläche 

 hinweg gleichmäßig hell und dunkel, meist sind einzelne Stellen hell, andere dunkel, und 

 beim Drehen des Steines ändern sie sich. Häufig entstehen einzelne regelmäßig gestaltete 

 Felder von gleichem Verhalten, während die anstoßenden Felder verschiedenes Aussehen 

 zeigen. Meist sind aber die abwechselnden hellen und dunklen oder verschieden ge- 

 färbten Stellen ganz unregelmäßig gegeneinander abgegrenzt, oder schwach doppelt- 

 brechende Partien sind von vollkommen einfachbrechenden, die stets dunkel bleiben, ein- 

 geschlossen. 



Gewöhnlich liegen die doppeltbrechenden Stellen um Einschlüsse oder Risse herum, 

 so daß rings um diese die Doppelbrechung am stärksten und die Färbung im Polari- 

 sationsinstrumente am lebhaftesten ist. Von ihnen aus nimmt die Doppelbrechung gegen 

 außen hin immer mehr ab und verschwindet endlich ganz. Manchmal sieht man im Polari- 

 sationsinstrumente ein regelmäßiges schwarzes Kreuz, dessen beide senkrecht aufeinander 

 stehende Balken sich mitten in einem Einschlüsse schneiden. Man erkennt daraus deut- 

 lich, daß die Erscheinung hervorgebracht wird durch einen von dem Einschlüsse auf 

 den Diamant ausgeübten Druck, der nach außen immer mehr abnimmt, wie die Doppel- 

 brechung auch, und mit dieser allmählich ganz aufhört. 



